SÉANCE DU 2 JANVIER 1917. /|7 



calculé le crand indice par la formule bien connue co- = —, > u. dési- 



gnant l'angle que fait la normale à la face du rhomboèdre de clivage avec 

 l'axe optique. 



Voici la valeur moyenne des indices mesurés pour la lumière du sodium : 



(lioher/i'ie. — La gioberlile de Snarum esl la plus pure de toutes; elle ne 

 contient que 0,87 pour 100 de FeO : 



Sùléi-i/e. — Des lames de clivage de la sidéritedc Saint-Pierre-d'Allevard 

 m'ont fourni les résultais suivants : 



r,i = I ,7959 ;i I ,81 ao. ; = I ,."1982 à I ,Go20. 



Cette sidérite renferme, d'aprèsM. Arsandaux, <S,i3 pour loodcMnCO' 

 et 18,69 pour 100 de MgO.CO% mais cette composition varie légèrement 

 d'un échantillon à l'autre puisque la mesure des indices fournit des résultats 

 différents (-). 



Dialoglle. — Avec des lames de clivage de la dialogite de Vieille-Anre. 

 j'ai obtenu les résultats suivants : 



ti) ^r 1 ,XlOO il I ,8194. s rr: 1 .ôgS'i à I ,6o53. 



Smithsonùe. — Une face polie d'un rhomboèdre [) de la smithsonite 

 cuprifère de Chessy m'a donné 



0) -.= I ,782, £ ^^ I ,612. 



Dotoinile. — f^es indices de la dolomite de quelques localités ont été dcja 

 déterminés par divers observateurs ('). Ceux des échantillons des gise- 

 ments suivants n'avaient pas encore été mesurés : 



(') E. Mallard {IStill. de la Snc.fr. de Min., l. 11, 1888, p. 3o,'|) a Iroiivé pour m 

 ,,7.7. 



(-) Hiilcljinson a obtenu avec la sidérite de Corawall, relaii\emeiU pure (MnCO^ 

 1,82 pour 100; MgCO^o,26;CaCO^o,I8) ;(o^ 1,872211 1,8734; s ^ i,63ioà i,6342. 



(') Fizeau a mesuré les indicés de réfraction d'une dolomite donnée comme prove- 

 nant de Traverselhi. Il est très |irobable que l'indication du gisement esl erronée; les 

 indices sont presque identiques à ceux de bi dolomite de Binn. dont provient vraisem- 

 blablement le minéral, 



